RISULTATI DI ÉSPERIENZE SULLE RESISTENZE DEI MATERIALI 498 
toni vuoti, fragilità che cresce col diminuire della grossezza delle 
parti stesse. 
3. Risultati delle esperienze su mattoni disposti în costa. 
— Queste esperienze sono state divise in tre serie, e ciascuna 
serie si è compiuta con quattro prove operando sopra saggi dei 
tre modelli già stati indicati nel precedente numero, dopo aver 
regolarizzato con malta le facce da comprimersi. 
I risultamenti ottenuti sono registrati nella tavola che segue: 
ail 8 | _S'siebst = /2/5/5.8 
s5|3 | TE|S38|3E8 da |Sualsis 
INDICAZIONI #2 | gp &|SSEl- o 8 Sg 8 
s°|5Èà|é 3 | 8558/87 (20954550 
DEI SAGGI CEE R S $ [9 $ s =° SS |a 3 3 ci 
[it E DEE 7 SE FD A SS 
sE a nese cîrssls& st 
zi s[aslése] 3 [rss 
; Cg. | mmq. Cg. Cg mmq. Cg Ug 
attoni del primo modello (Fig. 19). | 1 | 3300 | 12992| 0,25 6032 | 0,55 
2 | 3600 | 12992) 0,28 6032 | 0,60 
0,23 0,49 
3 | 2500 | 12760) 0,20 5916 | 0,42 
4 | 2280 | 12760) 0,18 | 5916 | 0,39 
attoni del secondo modello (Fig. 19).| 13300 | 9471] 0,35 5082 | 0,65 
24000] 9471] 0,42 5082 | 0,79 
0,38 0,71 
3|3500]| 9307) 0,38 4994 | 0,70 
4|3600| 9430, 0,38 5060 | 0,71 
—_—_T_—_;||—-.—— 
ttoni del terzo modello (Fig. 19). | 1 | 4300 | 11800) 0,36 6608 | 0,65 
2 | 4375 | 11600) 0,38 6496 | 0,67 
0,36 0,64 
3 | 4050 | 11350) 0,36 6356 | 0,64 
44000 | 11600) 0,34 6496 | 0,62 
La rottura si è manifestata in tre distinte maniere: o con 
una fenditura quasi perpendicolare alle facce premute (Fig. 20) 
passante pei fori; o con una fenditura per cui una delle parti 
delle facce maggiori, distaccandosi dal maschio di mezzo, s’in- 
